248 Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 







Fasern liefern stets eine mit Scheinkristallen von Kalk (entstanden durch 

 Verbrennung aus oxalsaurem Kalkl durchsetzte Asche, wahrend die 

 Asche der Jute vollig frei von derartigen kristallahnlichen 

 Bildungen, iiberhaupt vollig kristallfrei 1st, was die spater von Pfuhl 

 angestellten ausgedehnten Untersuchungen vollauf bestatigt haben 1 ). 



Diese Auseinandersetzung macht es klar, daB sich die Jute von 

 alien iibrigen bis jetzt bekannten verwendeten Fasern unterscheiden lafit. 

 Zur Kontrolle fur die Richtigkeit der Bestimmung konnen die Dimensionen 

 der Lange und des Querschnittes dienen. 



Zur Unterscheidung der Bastfaser von Corchorus capsularis und 

 C. olitorius lassen sich, wie die oben angefiihrten betreffenden Daten 

 lehren, die Langen der Elemente nicht benutzen. Hingegen eignen sich 

 die Maxima der Querschnittsdurchmesser hierzu ganz gut und reichen 

 hierfiir auch vollig aus, wenn man es mit unvermengten Fasern, also 

 mit einem Faserstoff zu tun hat, der entweder bloB von Corchorus 

 capsularis oder von C. olitorius abstammt. Eine gruCere Sicherheit 

 in der Unterscheidung der beiden Fasern erhalt man durch genauere 

 Priifung der Zellenden. Die Enden der Bastzellen beider Pflanzen sind 

 langgestreckt konisch mit einer meist abgerundeten Endflache an Stelle 

 der Kegelspitze. Die Enden der Bastzellen von Corchorus capsularis 

 sind in der Mehrzahl der Falle schwach, hingegen die Enden der von 

 C. olitorius herriihrenden Bastzellen zumeist stark verdickt. 



Die Frage der Unterscheidung dieser beiden Fasern wird indes in 

 der Praxis wohl kaum auftauchen, da in der Juteindustrie die botanische 

 Provenienz auBer acht gelassen wird. Bei der Kultur wird die Spezies 

 aber haufig beachtet 2 ). Wahrscheinlich wird in der Kultur der Jute 

 dieselbe Wandlung wie in der Flachskultur sich einstellen, daB man 

 nur die beste Form (Art oder Rasse) kultiviert. Und dies diirfte, nach 

 jetzigen Erfahrungen zu urteilen, wohl Corchorus capsularis sein. Im 

 grofien ganzen ist auch in der Qualitat beider Fasern. kein Unterschied, 

 wenngleich konstatiert wurde, daC die besten, weiCesten und haltbarsten 

 Jutesorten von der sog. weifien Varietiit von Corchorus capsularis ab- 

 stammen (s. oben p. 240). 



Die Jutefaser wird in den Heimatlandern der Stammpflanze seit 

 alter Zeit zur Herstellung von Stricken, Seilen und Geweben verwendet. 

 Die besseren Sorten der letzteren fiihren in Bengalen den Namen Megila; 

 die geringeren, welche nur als Packleinwand benutzt werden kunnen, 

 nennt man dort Tat oder Choti. 



-1) 1. c., I, p. 78. 



2) In Bengalen versteht man unter Jute kurzweg die Fasef von Corchorus 

 capsularis, unter .\nlta-.Iute die von Corchorus olitorius. 



